Et 
la substance est pâle, d’après les analyses qui précèdent, elle contient 
plus de silice et moins d'oxyde de cuivre. 
Ces mélanges de substances qu’il est impossible de séparer du composé 
à cause de son instabilité et parce qu'il est immédiatement décomposé par 
la potasse, rendent très-difficile la détermination de la formule de l’hydro- 
silicate d’alumine et de cuivre qui se forme dans ces circonstances; 
cependant on peut essayer d’y arriver d’après l’analyse IT qui a été faite 
sur une substance un peu transparente et qui ne paraissait pas présenter 
de mélange. 
Si l’on retranche le carbonate de chaux et si l’on suppose qu’une 
partie de la silice peut remplacer l’alumine dans le rôle d'acide qu’elle 
joue par rapport à l’oxyde de cuivre, ou plutôt qu’elle est en excès à 
l'état de mélange dans le minéral, on trouve que les résultats de l’analyse 
IIT ne seraient pas très-éloignés de la formule. 
Si Cu + À] Cu + 10 H. 
Le calcul de cette formule mis en regard des résultats de l'analyse IE 
donne en effet : 
EXPÉRIENCE. RAPPORTS. CALCUL. 
Silice 21, 08 1, 914 soit 3—17, 31. 
Alumine 17, 83 1, 556 3—19, 26. 
Oxyde de cuivre 28, 37 1, 000 2—29, 72. 
Eau 32, 12 5, 023 10—33, 71. 
100,00 100, 00. 
On pourrait alors admettre, que tous les produits de décomposition 
sont principalement formés par un silico-aluminate de cuivre hydraté 
ayant pour formule : 
Si Cu + À Cu + 10 H. 
et qu'ils peuvent être mélangés de diverses proportions d’eau hygromé- 
trique, de silice et peut-être même d’alumine. DA 
Il reste maintenant à parler d’une 2° catégorie de produits de décom-svrie. 
position des mines de cuivre, ce sont ceux qui sont noirs ou bruns noirs. 
Il y en a qui sont noirs compacts et qui ont un éclat gras résinoïde ; 
pulvérisés ils donnent une poudre brune , tantôt ils présentent des couches 
parallèles à celles des stalactites, et tantôt au contraire ils forment de 
petites taches isolées, disposées d’une manière très-irrégulière au milieu 
